标题：维卡仪
分类
我国国家标准规定维卡仪测试有标准法和代用法两种。  [1]标准法维卡仪如图1所示  图1，标准稠度测定用试杆[见图lc]有效长度为50mm±1mm、由直径为φ10mm± 0.05mm的圆柱形耐腐蚀金属制成。测定凝结时间时取下试杆，用试针[见图1d）、e]代替试杆。试针由钢制成，其有效长度初凝针为50mm±1mm、终凝针为30mm±1mm,直径为φ1.13mm ± 0.05mm的圆柱体。滑动部分的总质量为300g±1g。与试杆、试针联结的滑动杆表面应光滑，能靠重力自由下落，不得有紧涩和旷动现象。
盛装水泥净浆的试模〔见图la)〕应由耐腐蚀的、有足够硬度的金属制成。试模为深40mm±0.2mm、顶内径φ65mm±0.5mm、底内径φ75mm±0.5mm的截顶圆锥体。每只试模应配备一个大于试模、厚度≥2.5mm的平板玻璃底板。代用法维卡仪产品图片(2张)代用法维卡仪需符合JC/T 727要求。
测试方法
标准法I 标准稠度用水量的测定（标准法）[1]　　1.试验前必须做到
a) 维卡仪的金属棒能自由滑动；
b）调整至试杆接触玻璃板时指针对准零点；
c）搅拌机运行正常。
2. 水泥净浆的拌制
用水泥净浆搅拌机搅拌，搅拌锅和搅拌叶片先用湿布擦过，将拌和水倒人搅拌锅内，然后在5s～10s内小心将称好的500g水泥加入水中，防止水和水泥溅出；拌和时，先将锅放在搅拌机的锅座上，升至搅拌位置，启动搅拌机，低速搅拌120s，停15s，同时将叶片和锅壁上的水泥浆刮人锅中间，接着高速搅拌120s停机。
3.标准稠度用水量的测定步骤
拌和结束后，立即将拌制好的水泥净浆装人已置于玻璃底板上的试模中，用小刀插捣，轻轻振动数次，刮去多余的净浆；抹平后迅速将试摸和底扳移到维卡仪上，并将其中心定在试杆下，降低试杆直至与水泥净浆表面接触，拧紧螺丝1s～2s后，突然放松，使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。在试杆停止沉人或释放试杆30s时记录试杆距底板之间的距离，升起试杆后，立即擦净；整个操作应在搅拌后1.5min内完成。以试杆沉人净浆并距底板6mm±1mm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量（P），按水泥质量的百分比计。
II 凝结时间的测定
1 测定前准备工作：调整凝结时间测定仪的试针接触玻璃板时，指针对准零点。
2 试件的制备：以标准稠度用水量按要求制成标准稠度净浆一次装满试模，振动数次刮平，立即
放人湿气养护箱中。记录水泥全部加入水中的时间作为凝结时间的起始时间。
3 初凝时间的测定：试件在湿气养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定。测定时，从湿
气养护箱中取出试模放到试针下，降低试针与水泥净浆表面接触。拧紧螺丝1s～2s后，突然放松，试针垂直自由地沉人水泥净浆。观察试针停止下沉或释放试针30s时指针的读数。当试针沉至距底板
4mm±1mm时，为水泥达到初凝状态；由水泥全部加入水中至初凝状态的时间为水泥的初凝时间，用"min"表示。
4 终凝时间的测定：为了准确观测试针沉人的状况，在终凝针上安装了一个环形附件。
在完成初凝时间测定后，立即将试模连同浆体以平移的方式从玻璃板取下，翻转1800二直径大端向
上，小端向下放在玻璃板上，再放人湿气养护箱中继续养护，临近终凝时间时每隔15min一测定一次，当试针沉人试体0.5mm时，即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时，为水泥达到终凝状态，由水泥全部加入水中至终凝状态的时间为水泥的终凝时间，用"min"表示。
5 测定时应注意，在最初测定的操作时应轻轻扶持，金属柱，使其徐徐下降，以防试针撞弯，但结果以自由下落为准；在整个测试过程中试针沉人的位置至少要距试模内壁lOmm。临近初凝时，每隔 5min测定一次，临近终凝时每隔15min测定一次，到达初凝或终凝时应立即重复测一次，当两次结论相同时才能定为到达初凝或终凝状态。每次测定不能让试针落人原针孔，每次测试完毕须将试针擦净并将试模放回湿气养护箱内，整个测试过程要防止试模受振。代用法标准稠度需水量（代用法）[1]1试验前必须做到
a)维卡仪的金属棒能自由滑动；
b）调整至试锥接触锥模顶面时指针对准零点；
c)搅拌机运行正常。
2拌制水泥净浆。
3标准稠度的测定
3.1采用代用法测定水泥标准稠度用水量可用调整水量和不变水量两种方法的任一种测定。
采用调整水量方法时拌和水量按经验找水，采用不变水量方法时拌和水量用142. 5ml。
3.1拌和结束后，立即将拌制好的水泥净浆装人锥模中，用小刀插捣，轻轻振动数次，刮去多余的
净浆；抹平后迅速放到试锥下面固定的位置上，将试锥降至净浆表面，拧紧螺丝1-2s后，突然放松，让试锥垂直自由地沉人水泥净浆中。到试锥停止下沉或释放试锥30s时记录试锥下沉深度。整个操作应在搅拌后1．5min内完成。
3. 3用调整水量方法测定时，以试锥下沉深度28 mm土2mm时的净浆为标准稠度净浆。其拌和
水量为该水泥的标准稠度用水量（P）按水泥质量的百分比计。如下沉深度超出范围需另称试样，调
整水量，重新试验，直至达到28mm±2mm为止。
3.4用不变水量方法测定时，根据测得的试锥下沉深度S(mm)按式（1）（或仪器上对应标尺）计算得到标准稠度用水量P(%）。
P=33.4-0.185S···································（1）
当试锥下沉深度小于13mm时，应改用调整水量法测定。
使用与维护
测定标准稠度用水量前，应先检查仪器滑动部分在支架中能否自由滑动，同时检查试杆降至净浆表面时，指针应对准标尺零点，否则应予调整。
测定凝结时间前，应卸下稠度试杆，换以试针，同时检查试针与圆模顶接触时指针是否对零，否则应予调整。
每次测定前，首先应将仪器垂直放稳，不宜在有明显振动的环境中操作。
每次测定完毕均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。
滑动杆表面不应碰伤或存在锈斑。
自动维卡仪
  自动维卡仪简介维卡仪是一种检测仪器,用于水泥凝结时间的测定。水泥的凝结时间是水泥性能的重要参数之一,而我国目前关于水泥凝结时间测定的技术水平却很低,基本上停留在手工操作阶段,这种测试方式不仅操作人员劳动强度高,而且测试结果受人为因素的影响较大。
为解决这些问题，国外出现了很多自动维卡仪,可实现测试过程的自动化。意大利controls 63-L0027/E-F介绍  该自动维卡仪能够按照启动延迟、可调节自动落下速率以及由或从动下落等模式进行试验。它还可以配备带水容器的指针清洗装置，进行水下试验。在固件中已固化了软件，允许通过RS232接口与PC连接。并且，还可通过RS 485端口扩展成包含16台装置的多套试验系统。自动维卡仪的研究全自动维卡仪原理及关键技术
作 者：陈浩 李世六 黄艳玲 陈进 
作者单位：重庆大学,机械传动国家重点实验室,机械工程学院
刊 名：重庆建筑大学学报
年，卷(期)：2005 27(6) 
分类号：TP23 
关键词：维卡仪   机电一体化   容栅传感器   水泥  机标
分类号：TP2 TQ3 
摘要： 对现有的手动式维卡仪和自动维卡仪的工作原理和性能特点进行了对比分析,指出了其存在的缺陷和急需解决的问题.在此基础上,采用机电一体化技术和现代传感技术,研制开发了一种能完全满足水泥凝结时间测定国家标准、操作方便、测试精度高、测试结果能自动分析计算的全自动维卡仪.介绍了所研制的全自动维卡仪的工作原理、性能特点、技术关键以及应用前景.
操作规程
1、滑动杆应能上下自由滑动 ， 将仪器调正调平。当滑 动杆上的试锥尖端与锥模上端边沿接触时， 指针是否能在刻度标尺的零位上， 如不在零位应 加以调整，并检查试锥与底端的锥模是否同心。 
2、 将拌合均匀的净浆一次装入锥模内， 用小刀插捣， 震动 5-6 次， 刮击多余净浆抹平后， 迅速放到试锥下面固定位置上，将试锥尖调到净浆表面上，拧紧螺丝，然后突然放松，让试 锥自由沉入净浆中，记录下试锥下沉数值，然后通过换算的水泥稠度。
3、测定初、终凝时间时，将净将装入圆模内，震动数次刮平。试件在湿气养护箱中养护 至加水后 30min 时，进行第一次测试。使试针与净浆面接触，拧紧螺丝后突然放松，试针垂 直自由沉入净浆，观察试针停止下沉时指针读数。当试针沉至距底板 3-5mm 时，即为水泥达 到初凝状态；当下沉不超过 0.5mm 时为水泥达到终凝状态。